über runiänisclien Bernstein. 
103 
luitniaclien mußte und bei seiner geringen Elastizität im festen 
Gestein nicht nachgeben konnte. Die weitere Behandlung und 
Ausführung dieser Frage stellte er in Aussicht (1897), doch konnte 
er diese Absicht nicht verwirklichen (17, p. 209, 210). Auch 
JluKtiuci führt ihre Entstehung auf ähnliche Ursachen zurück 
(18, p. 32); zum Beweis für diese Annahme dient ihm die beim 
rumänischen Bernstein häufig auftreteude Doppelbrechung. 
Diese Begründung ist aber nicht stichhaltig, denn Doppel- 
brechung tritt sowohl beim rumänischen wie baltischen Vor- 
kommen sehr häutig auf. — Beide bestehen rund zu ^ aus \'er- 
bindungen von verhältnismäßig niedrigem Schmelzpunkte. Diese 
oxydieren sich, zerfallen an der Oberfläche der Stücke und werden 
durch weitere, die aus dem Inneren nach außen hin wandern, er- 
setzt. Diese Strömungen versuchen in einem gewissen Maße das 
Zustandekommen von Spannungen zwischen den inneren und äußeren 
Teilen der Stücke zu verhindern, doch ist das nur bis zu einem 
gewissen Grade möglich (9, p. 208). Die ländlichen Teile werden 
verhältnismäßig arm an den leicht schmelzbaren Verbindungen, 
deshalb beginnen sie zusammenzuschrumpfen; sie pressen auf den 
Kern, werden von diesem verhindert sich zusammenzuziehen und 
erhalten zuerst winzig kleine Kisse, die sich durch das Rauhwerden 
der bisher glänzenden Flächen bemerkbar machen. Daß die Zerrung 
der Oberhaut nach bestimmter Gesetzmäßigkeit vor sich geht, zeigen 
die zarten Risse, welche an bestimmten Stellen gleiche Form und 
Orientierung aufweisen ((5, p. 36). Die auf den Kern ausgeübten 
Druckkräfte lassen Adern und Streifen hervortreten, angeschliffene 
Flächen sich verziehen und planparallele Plättchen windschief 
werden (4, p. 17; 9, p. 180). 
Findet bei dem ersten Teil des Oxydationsvorganges zuerst 
fast ausschließlich Aufnahme von Sauerstoff statt, so wird sie später 
durch das Entweichen der entstehenden Zersetzungsgase fast voll- 
kommen verdeckt. Die Oberfläche wird durch die entstehenden 
Risse und Sprünge stark vergrößert, und bei jedem der Teilstiicke 
wiederholen sich die Vorgänge, welche zuerst beim Ausgangsstück 
verfolgt werden konnten (6, p. 38). Die Spannungserscheinungen 
können sich schließlich soweit steigern, daß der Bernstein birst; 
auf die zuerst senkrecht zur Oberfläche auftretenden Sprünge treten 
später weitere, die ihr parallel verlaufen. In letzterem Falle 
handelt es sich um einen Spannungsausgleich zwischen den Säulchen 
der Bernsteinmasse und dem aufgespaltenen und zusammengetrock- 
neten ganzen Stück. 
Bei dem Auswandern der leicht schmelzbaren und bei der 
Oxydation zerfallenden Bestandteile des Bernsteins wird das Ge- 
bäude des Bernsteins gelockert, es treten kleine Hohlräume auf, 
die mit den entstehenden Zersetzungsgasen gefüllt sind; und diese 
üben ihrerseits wieder einen Druck auf das umschließende fossile 
